— 8 Û 20 — 
portion du conglomérat dont la pression de fusion est la plus 
haute, c’est-à-dire l’eutectique, se liquéfie, et l’on constate que, 
conformément à la règle des phases, la pression reste constante 
jusqu’à ce que tout l’eutectique soit fondu ; à celte constance de 
pression correspond sur le diagramme un palier horizontal (por¬ 
tion BG). Il ne reste plus alors à l’état solide que l’excès du 
composant B, qui continue à fondre; mais, dès lors, la compo¬ 
sition de la solution en équilibre avec les cristaux varie constam¬ 
ment (équilibre bivariant), et avec elle la pression de fusion qui 
s’abaisse progressivement; à la fusion du composant B corres¬ 
pond donc une nouvelle portion oblique CD de la courbe de 
chute de pression, portion qui se termine en D quand la masse 
est complètement liquéfiée; dès lors, le liquide continue à se 
dilater, mais plus vite qu’auparavant, et l’on obtient une qua¬ 
trième et dernière portionde la courbe étudiée (DE), plus inclinée 
que la précédente. 
Etudions maintenant une série de courbes analogues se rap¬ 
portant à des expériences faites à la même température, mais 
sur des mélanges de diverses compositions centésimales. Toutes 
ces courbes présentent la même allure générale, mais un examen 
attentif y révélera les différences suivantes [fig. 8 ; chacune des 
courbes de chute de pression se rapporte à un système dont la 
concentration est également indiquée sur le diagramme pt (fig. 7)]: 
a) Un conglomérat ayant exactement la composition de 
l’eutectique fond complètement à pression constante; la portion 
de courbe CD fait défaut dans ce cas (courbe c); 
b) Aux autres concentrations, la fusion de l’eutectiquc se 
produit toujours sous la même pression (courbes b,d,e), mais 
la durée de la fusion est de plus en plus faible, au furet à mesure 
qu’on s’éloigne de la concentration eutectique; par conséquent 
les paliers vont aller en diminuant; 
c ) En même temps, la pression où la fusion complète du 
composant en excès (A et B) est terminée, s’abaisse de plus en 
plus, puisque la pression de fusion de chaque composant à l’état 
pur est un minimum (courbes a et /); 
